( 1246 ) 



» Graphite de la fonte dejer. — Le point de fusion de la fonte grise étant 

 voisin de iiSo", le graphite que nous avons étudié et qui provient d'une 

 fonte grise de Saint-Chamond a donc été formé aux environs de cette tem- 

 pérature. Le mélange de carbone amorphe et de graphite provenant de 

 cette fonte attaquée par le chlore au rouge sombre a été traité plusieurs 

 fois par l'acide azotique fumant, puis par l'acide fluorhydrique. Le graphite 

 restant après lavage et dessiccation possède les propriétés suivantes : sa 

 densité est de 2,17; il brûle dans l'oxygène à une température de 670°; 

 il se présente en très petits cristaux groupés, possédant des pointements 

 hexagonaux très nets et des niasses irrégulières brillantes à cassures bien 

 vives. Sa couleur tire un peu sur le gris. Traité par le mélange d'acide azo- 

 tique monohydraté et de chlorate de potassium, il donne, dès la deuxième 

 attaque et complètement à la troisième, un oxyde graphitique vert assez 

 bien cristallisé. Si l'on emploie, ainsi que nous l'avons indiqué précédem- 

 ment, l'acide azotique concentré et si l'on évite avec soin l'humidité, il se 

 forme à la première attaque un oxyde graphitique vert clair, qui devient 

 jaune à la deuxième. 



» Dans une autre série d'expériences, nous avons isolé le carbone, en 

 attaquant la même fonte par un mélange d'acide chlorhydrique additionné 

 d'une petite quantité d'acide azotique. Ce dernier corps servait à amener 

 le fer à l'état de chlorure ferrique très soluble dans les acides étendus. Ce 

 traitement détruit la majeure partie du carbone amorphe. Le résidu lavé 

 et séché est traité à plusieurs reprises par l'acide azotique fumant. Le gra- 

 phite obtenu, pour le débarrasser des matières minérales qu'il renferme 

 encore, est traité d'abord par l'acide fluorhydrique puis par l'acide sulfu- 

 rique bouillant. Dans ces conditions, il reste un composé qui présente 

 bien l'aspect du graphite, mais qui ne renferme plus que 80 à 85 pour 

 100 de carbone, i,3o de cendres et 0,1 5 d'hydrogène. La teneur en 

 hydrogène a varié de 0,1 5 à 0,80 pour 100 (' ). Comme ce graphite a été 

 porté au rouge sombre au moment même du dosage, tout me porte à croire 

 qu'il s'est formé, pendant les attaques par les acides, un corps complexe 

 contenant du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et même de l'azote, 

 corps assez stable pour résister à la tempéi'ature de l\oo°. 



)) Il nous semble important de tenir compte de la formation de ces com- 



(') Ce graphite renfermait de l'azote que la chaux sodée transformait en ammo- 

 niaque et qui apparaissait sous forme de vapeurs rutilantes dans la combustion par 

 l'oxygène. 



